## Pengaruh Penggunaan Limbah Baja Ringan Terhadap Uji Lentur pada Balok Beton
Rio Agustian W 1 , Eko Walujodjati 2
Jurnal Konstruksi Institut Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email : jurnal@itg.ac.id
1 1711076@itg.ac.id
2 eko.walujodjati@itg.ac.id
Abstrak – Beton ialah campuran agregat halus atau agregat kasar, semen dan air. Campuran ini kemudian  membentuk  massa berbatu. Dalam beberapa kasus, satu ataupun lebih bahan aditif digabungkan guna membuat beton agar sifat khusus yang meningkatkan kemampuan kerja, daya tahan,  dan  waktu  pengerasan.  Beton  memeiliki  tekan  yang  tinggi  tetapi  memiliki  lentur  yang rendah,  untuk  itu  perlunya  bahan  tambahan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kuat  lentur. Penggunaan bahan tambahan pada teknologi beton telah lama dikembangkan. Beton memiliki kuat lentur 8% - 15% dari kuat tekan. Beberapa usaha diperlukan untuk meningkatkan kuat lentur. Salah  satunya  adalah  dengan menambahkan  bahan tambahan  yaitu  potongan  dari baja ringan. Tujuan dari riset ini yaitu mengetahui  pengaruhnya penambahan  baja ringan dengan berbagai variasi terhadap kuat lentur. Metode dipakai dalam riset ini yaitu eksperimen yaitu penambahan potongan limbah baja ringan kedalam adukan beton dengan variasi 1%, 3%, dan 5% dari berat agregat kasar. Pada beton  normal dibuat masing-masing 3 buah sampel dan untuk beton dengan substitusi baja ringan dibuat masing-masing 2 sampel, sehingga total keseluruhan yaitu 18 benda uji untuk nilai rencana 25 Mpa. Berdasarkan dari hasil pengujian kuat lentur balok beton setelah perlakuan  28  hari,  simpangan  dari  0%  sebesar  4  MPa  dan  simpangan  dari  1%  sebesar  3,75. Penyimpangan MPa, 3% adalah penyimpangan dari 3,75 Mpa, 5,5 Mpa sampai 5%. Campuran 0% hingga 1% limbah baja struktural berkurang 0,06%, variasi campuran 1% hingga 3% tidak bertambah  atau  berkurang,  tetapi  variasi  3%  hingga  5%  meningkat  atau  menurun.  meningkat 0,46%.  Mengenai  kekuatan  lentur,  5,5  MPa  adalah  yang  tertinggi  karena  variasi  paduan  baja ringan berumur 28 hari.
Kata Kunci – Beton Normal; Campuran Beton; Eksperimen; Kuat Lentur Beton; Potongan Baja Ringan.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pesatnya  perkembangan  pembangunan  selama  ini  menyebabkan  peningkatan  permintaan  akan  kebutuhan khusus. Oleh karena itu, banyak inovasi yang dilakukan pada campuran beton sebagai  perkuatan struktur [1]. Beton merupakan material bangunan banyak dipakai berbagai elemen arsitektur misalnya kolom, balok dan pelat. Karakteristik beton adalah kuat tekan yang tinggi, kekakuan, dan konduktivitas listrik yang rendah, dan beton banyak digunakan untuk desain struktur [2]. Beton juga terdiri dari berbagai material contohnya semen, pasir, kerikil dan air [3]. Daya tekan tinggi tetapi daya tarik rendah merupakan masalah nantinya memerlukan pengembangan dan perbaikan terus-menerus. Oleh karena itu, diperlukan  alternatif yang ramah lingkungan
dan bernilai ekonomi yang membantu mengekang peningkatan pemanasan global.
Komposit hanyalah variasi dua atau lebih material berbeda, karena mereka berasal dari kata kerja "menyusun", yang berarti "menggabungkan" atau "menggabungkan". Komposit adalah hasil penggabungan dua atau lebih komponen berbeda  untuk memperoleh sifat ataupun fisik dan mekanik lebih unggul dari tiap komponen [4]. Secara umum, struktur komposit adalah kombinasi dari beton dan baja, seperti beton dan tulangan, beton dan baja struktural. Material komposit dipakai untuk riset yaitu limbah baja struktural. Dengan memakai bagian struktural kecil  yang dibuang, limbah yang tidak terpakai bahkan ramah terhadp lingkungan diharapkan bisa menjadi solusi. Baja dengan kuat tarik  tinggi sangat efektif bila dikombinasikan dengan beton dengan kuat tarik rendah.
Rumusan masalah yang menjadi tolak ukur dalam penelitian;
1. Berapa kuat lentur maksimum beton setelah adanya campuran limbah baja ringan dengan variasi 1%, 3%, dan 5%?
2. Bagaimana pengaruh limbah baja ringan terhadap kuat lentur beton apabila dibandingkan dengan beton biasa?
3. Berapa kuat lentur balok beton dengan campuran limbah baja ringan?
Tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Untuk  mengetahui  kuat  lentur  maksimum  beton  dengan  menggunakan  campuran  limbah  baja  ringan dengan variasi 1%, 3%, dan 5%.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan limbah baja ringan dalam campuran beton itu sendiri, dan perbandingan kuat lentur dengan beton tanpa campuran limbah baja ringan.
3. Mengetahui seberapa kuat lentur balok beton dengan campuran limbah baja ringan.

## II. URAIAN PENELITIAN

## A. Beton
Beton  adalah  campuran  pasir,  kerikil,  semen  dan  air.  Campuran  ini  kemudian  membentuk  massa  berbatu. Dalam  beberapa  kasus,  bahan  aditif  ditambahkan  untuk  membuat  beton  dengan  sifat  khusus  yang meningkatkan kemampuan kerja, daya tahan, dan waktu pengerasan [5].
Campuran dengan menggunakan bahan lain yang sejenis dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas beton  apabila  dicampur  dengan  bahan  lainnya.  Beton  dibuat  dengan  mengadukan  semen,  air  dan  agregat dengan atau tanpa bahan tambah. Bahan cetakan beton diaduk sampai homogen dengan komposisi tertentu untuk  membentuk  adukan  plastik,  sehingga  mudah  dituangkan  kedalam  bentuk  apa  pun  dan  dicetak. Perbandingan campuran bahan susun diurutkan dari ukuran partikel terkecil (lunak) hingga ukuran partikel terbesar: semen, pasir, kerikil. Oleh karena itu, jika campuran pada beton menggunakan komposisi 1: 2: 3, variasi beton yaitu 1 semen, 2 pasir, dan  3 kerikil [6].

## B. Jenis – Jenis Beton
Beberapa jenis beton yang banyak digunakan untuk konstruksi bangunan diantaranya [7]:
1. Beton Mortar
Salah satu jenis beton yang secara umum digunakan dalam konstruksi bangunan adalah beton mortar. Jenis beton yang satu ini adalah campuran dari air, pasir dan mortar. Bagian mortar biasanya mengunakan jenis lumpur, kapur atau semen. Pada beton ini dipasangi anyaman dari tulangan baja atau yang disebut dengan ferro cement. Biasanya anyaman dipasang di bagian dalam.
2. Beton Non Pasir
Selanjutnya beton non pasir adalah campuran dari air, semen dan kerikil. Tidak ada campuran pasir sama sekali dalam pembuatan beton yang satu ini. Dengan tidak adanya pasir maka akan terbentuk rongga-
rongga diantara kerikil tersebut. Biasanya beton jenis ini banyak digunakan untuk struktur bangunan yang ringan saja. Misalnya untuk bata beton, dinding sederhana, atau bahkan buis beton.
3. Beton Ringan
Bobot dari beton yang satu ini memang sangat ringan dan biasanya sebagian orang membuat beton ini dengan  tambahan  elemen  sehingga  bisa  membentuk  gelembung-  gelembung  udara.  Mengingat ini merupakan beton ringan, maka pengaplikasianya juga hanya pada area-area yang ringan saja seperti pada dinding non struktur.
4. Beton Bertulang
Kemudian untuk beton bertulang ini dibuat dengan menggunakan campuran tulangan dari baja. Dengan tambahan tulangan pada beton maka hal ini akan menambahkan kekuatan pada beton yang lebih kokoh. Untuk  beton  tulangan  biasanya  digunakan  pada  bagian  jalan,  kolom  bangunan,  jembatan,  pelat  lantai bangunan dan lain sebagainya.
5. Beton Hampa
Untuk  beton  hampa  tentu  saja  dilakukan  dengan  cara  menyedot  air  pengencer  adukan  pada  beton. Biasanya menggunakan alat vacum yang khusus. Bisa dibilang bahwa beton ini sangat kuat karena air yang  tersisa  hanya  merupakan  air  yang  sudah  bereaksi  dengan  semen  saja.  Biasanya  beton  ini diaplikasikan untuk bangunan-bangunan tinggi.
6. Beton Massa
Beton  massa  biasanya  dibuat  dengan  sangat  banyak  sesuai  dengan  kebutuhan.  Biasanya  beton  massa memiliki  dimensi  ukuran  diatas  60cm.  Digunakan  untuk  pembuatan  bendungan,  pilar  bangunan  dan pondasi bangunan.
7. Beton Pra Cetak
Biasanya beton ini dibuat untuk bidang konstruksi bangunan dan proyek pengerjaan seperti saluran air atau lainnya. Beton ini tentu tidak dibuat di tempat pengerjaan proyek namun dikerjakan di tempat khusus pembuatan beton.
8. Beton Pra Tegang
Pada  dasarnya,  pembuatan beton  prategang ini  mirip  sekali  dengan  beton  bertulang.  Perbedaan  tipis hanyalah terletak pada tulangan baja yang bakal dimasukkan ke dalam beton tersebut, di mana tulangan baja  pada  beton  prategang  harus  ditegangkan  terlebih  dulu  sebelum  ditanamkan  ke  dalam  beton. Tujuannya supaya beton yang dihasilkannya nanti tidak mengalami keretakan walaupun harus menahan beban lentur yang begitu besar. Penerapan beton pra-tegang ini juga banyak ditujukan untuk menahan atau menyangga struktur bangunan bentang lebar.
9. Beton Siklop
Beton  siklop  merupakan  beton  yang  menggunakan  agregat  cukup  besar  sebagai  bahan  pengisi tambahannya.  Ukuran  penampang  agregat  tersebut  berkisar  antara  15-20  cm.  Bahan  ini  lantas ditambahkan ke dalam adukan beton normal sehingga dapat meningkatkan kekuatannya. Beton siklop sering  kali  dibangun  pada  bendungan,  jembatan,  dan  bangunan  air  lainnya.  Penggunaan  beton  siklop mampu  menghemat  biaya  pembuatan  biaya  konstruksi  bangunan  secara  signifikan  tanpa mengesampingkan kualitasnya untuk jenis bangunan-bangunan tertentu.
10. Beton Serat
Secara  prinsip,  beton  serat  dibuat  dengan  menambahkan  serat-serat  tertentu  ke  dalam  adukan  beton. Tujuannya apa? Tidak lain untuk meningkatkan kualitas dari beton yang dihasilkannya. Contoh-contoh serat yang banyak digunakan di dalam pembuatan beton serat di antaranya yaitu asbestos, plastik, kawat baja,  hingga  serat  alami  dari  tumbuh-tumbuhan.  Penambahan  serat  ini  memang  sengaja  dimaksudkan untuk  menaikkan  daktailitas  pada  beton  tersebut  sehingga  beton  pun  lebih  kuat  dan  tidak  mudah mengalami keretakan.

## C. Kelebihan dan Kekurangan Beton
Kelebihan dan kekurangan beton Menurut [8] adalah sebagai berikut: 1. Kelebihan Beton
a. Mudah dicetak sesuai dengan persyaratan desain.
b. Dapat menahan berat.
c. Biaya perawatan rendah.
d. Ekonomis.  Ini  adalah  aspek  yang  sangat  penting  termasuk  bahan,  kemudahan  pemasangan,  waktu konstruksi, pemeliharaan struktural, keuletan dan banyak lagi.
e. Harga bisa lebih murah jika bahan pokok lokal banyak tersedia.
2. Kekurangan Beton
a. Bentuk yang dibuat sulit diubah.
b. Presisi tinggi diperlukan untuk melakukan pekerjaan.
c. Berat.
d. Refleksi suara yang luar biasa.
e. Beton memiliki kekuatan tarik yang rendah dan mudah retak.
f. Beton  berat  dan  benar-benar  kedap  air,  sehingga  air  terus-menerus  meresap  dan  air  garam  dapat merusak beton.

## D. Sifat – Sifat Beton
Untuk  mutu  beton  diinginkan  tergantung  pada  persyaratan  desain  dan  umur  bangunan  yang  bersangkutan, maka  perlu  diketahui  sifat-sifat  beton  tersebut.  Beton  segar  atau  baru  dicetak  adalah  plastik  dan  mudah dibentuk. Sebaliknya jika beton keras maka cukup kuat untuk memikul beban [9]. Ciri-ciri beton segar adalah sebagai berikut:
1. Workabillity
Sifat  ini  merupakan  ukuran  kemudahan  mengaduk,  mengangkut,  menginjeksi,  dan  mengompres  suatu campuran tanpa memisahkan komponen-komponen penyusun beton. Menurut [8], workability beton adalah kemudahan dalam mengolah beton segar.
2. Bleeding
Bleeding adalah saat proses pengendapan padatan melepaskan air dari beton segar ke permukaan.
3. Segregasi Pemisahan adalah pemisahan pasta semen dan agregat dalam campuran

## E. Kuat Lentur Balok Beton
Lentur dalam balok adalah dampak berdasarkan adanya regangan yg ada lantaran adanya beban luar. Kekuatan tarik pada pada lentur yg dikenal menggunakan modulus runtuh (modulus of rupture) adalah sifat yg krusial pada memilih retak & lendutan balok.   Karenanya  balok  dibuat  wajib    bisa  menunda  gaya  desak  &  tarik. Berdasarkan  [9]  bertenaga  lentur  merupakan  momen  lentur  dibagi  menggunakan  momen  hambatan penampang  benda  uji  yg  membentuk  nilai  tegangan  tarik.  Pengujian  bertenaga  lentur  dalam  penelitian  ini dilakukan  menggunakan  beban  terpusat  pada  tengah  betang  benda  uji.  Pengujian  bertenaga  lentur  pada penetitian ini dilakukan dalam umur 28 hari. Berdasarkan [10] bisa dipandang rumus buat menghitung modulus runtuh.
σ = 𝑃𝐿 𝑏𝑑 2 …(2)
Dimana: σ = Kuat Lentur (Mpa) P = Beban maksimum (N) L = Panjang bentang (mm) b = Lebar specimen dibagian runtuh (mm) d = Tinggi specimen dibasian runtuh (mm)

## F. Berat Jenis
Berdasarkan berat volumenya beton dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu [10]:
• Beton ringan yaitu berat jenis kurang dari 1900 kg/m3
• Beton biasa yaitu dengan berat jenis 2200 kg/m3 sampai 2500 kg/m3.
• Beton Berat yaitu dengan berat diatas 2500 kg/m²
Vol. 20; No. 1; 2022; Hal 161-171

## G. Baja Ringan
Baja ringan struktural adalah baja canai dingin yag keras serta telah diperlakukan dengan komposisi atom dan molekul untuk membuatnya lebih fleksibel.  selanjutnya, diinovasi pada 2003, teknologi tersebut  pindah ke struktur atap baja ringn. Bahan dasar baja struktual adalah baja karbon. Baja karbon adalah baja yang tersusun dari unsur-unsur selain baja: 1,70 Rbon, 1,65% mangan, 0,60% silikon, dan 0,60% tembaga. Karbon  ialah unsur  kimia  nomor  atom  6  dan  bilangan  oksidasi  4,2,  dan  mangan  yaitu  unsur kimia  nomor  atom  25  dan bilangan  oksidasi  7,6423.  Komponen  utama  untuk  meningkatkan  kekuatan  baja  murni  adalah  karbon  dan mangan[11].
Beton memiliki satu kelemahan. Dengan kata lain, ia memiliki kekuatan lentur yang rendah dan rapuh. Pada penelitian ini campuran beton dicampur dengan baja ringan CTruss, bahan atap baja ringan terbuat dari 100 g/m2 seng-aluminium (AZ 100) dilapisi baja tahan karat (High Tensil) G550. Penambahan baja struktural harus meningkatkan  kekuatan  beton.  Mutu  beton  yang  digunakan  adalah  beton  mutu  25MPa.  Pengujian  khusus meliputi kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Untuk menguji tekan dan lentur, dibagi sampel berbentuk kubus tinggi 300 mm dan diameter 150 mm. Campuran bahan baja struktural bervariasi pada kisaran 3%, 5 n 7%[12].
Bentuk baja ringan CTruss yang dibuat dengan campuran penelitian adalah sebagai berikut:
Gambar 1: Penampang baja ringan C-Truss
Tabel 1: Spesifikasi Profil Baja Ringan C-Truss
Item Ukuran Satuan 1 T 75 mm 2 L 35 mm 3 PB (C) 8 mm 4 T (I) 0.75 mm 5 LT 1.14 mm 6 B (W) 0.89 Kg/mm Keterangan: H = Tinggi profil
B = Lebar Profil C = Panjang Bengkokan I = Tebal Profil W = Berat

## H. Metode Penelitian
Kajian  yang  dipakai  riset  ini  menguraikan  pengaruh  aditif  baja  struktural  yang  dipotong    dengan  cara  ini dengan  memvariasikan  kuat  tekan  juga  lentur  belah  menggunakan  teknik  kuantitatif.  Riset  yang  dilakukan dengan  melakukan  percobaan  pada  beberapa  benda  uji  sebagai  perbandingan  antara  beton  biasa  dan  beton dengan penambahan baja struktural.
Gambar 2: Bagan Alir Penelitian

## III. HASIL DAN DISKUSI

## A. Hasil Pengujian Bahan
Riset kali ini, kami menguji bahan digunakan. Tujuan pengujian untuk mengetahui apakah bahan digunakan penelitian telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengujian material meliputi pengujian agregat halus, pengujian agregat kasar, dan berat jenis semen. Dalam penelitian ini, data uji materi dihasilkan dari data yang  ada,  yaitu  data    dari  penelitian  sebelumnya  (data  sekunder).  Data  uji  halus  dan  kasar  diperoleh  dari laboratorium Perguruan Tinggi Garut karena bahan yang digunakan sama. Artinya, roti tawar pasir dan kerikil di wilayah Garut. Data berat jenis semen, sebaliknya, diperoleh dari pengujian sebelumnya oleh Sopi Somantri (2020) di Laboratorium Pelayanan PUPR Kabupaten dengan menggunakan jenis semen yang sama, Dinamix, yaitu sebagai berikut:

## Tabel 2: Karakteristik Agregat Halus
No Jenis Pengujian Spesifikasi (ASTM) Hasil Pengujian Keterangan 1 Kadar Lumpur < 5 % 2,63 % Memenuhi 2 Berat Isi - Gembur - Padat 1,4 - 1,9 kg/l 1,4 - 1,9 kg/l 1,302 kg/l 1,592 kg/l Memenuhi Memenuhi 3 Berat Jenis - BJ. Curah (Bulk)
- BJ. SSD - BJ. Apparent 1,6 - 3,3 1,6 - 3,3 1,6 - 3,3 2,47 2.63 2.94 Memenuhi Memenuhi Memenuhi 4 Absorpsi < 2 % 6,38 % Tidak Memenuhi 5 Modulus Kehalusan 1,5 – 3,8 3,74 Memenuhi Tabel 3: Karakteristik Agregat Kasar No Jenis Pengujian Spesifikasi ASTM Hasil Pengujian Keterangan 1 Berat Isi - Gembur - Padat 1,4 - 1,9 1,4 - 1,9 1,288 Kg/Lt 1,481 Kg/Lt Memenuhi Memenuhi 2 Berat Jenis - Bj. Curah (bulk) - Bj. SSD - Bj. Apparent 1,6 - 3,2 1,6 - 3,2 1,6 - 3,2 1,96 1,99 2,07 Memenuhi Memenuhi Memenuhi 3 Absorpsi 0,2 - 4 % 1,97 % Memenuhi 4 Keausan < 50 % 20  % Memenuhi Tabel 4: Data Berat Jenis Semen Nomor Contoh I II III Berat benda uji (gram) B 60.11   60.06   63.90 Volume Awal (ml) V1 0.10 0.10 0.00 Volume Akhir (ml) V2 20.70   20.60   21.40 Berat jenis semen (gr/ml)   B/(V2-V1)Xd   2.92 2.93 2.99 Rata - rata 2.94

## B. Design Mix Beton
Perhitungan desain campuran beton berdasarkan metode yang diadopsi dari ACI211 [14]. Perhitungan rencana pencampuran beton dilakukan untuk menentukan pencampuran semen, pasir, agregat kasar, baja struktural, dan air yang dipakai. Data material beton diketahui kuat tekan f`c 25 MPa, slump 75 mm sampai 100 mm yang direncanakan pada umur 28 hari. Ukuran nominal kapasitas kasar maksimum adalah 37,5 mm, dry kiln solid state berbobot 1481 kg / m3, dan tambahan semen bebas udara dengan berat jenis 2,92 digunakan sebagai semen. Perhitungan kebutuhan material yang direncanakan untuk dua sampel dari setiap variasi campuran, dengan pengecualian tiga sampel beton biasa. Kebutuhan sembilan sampel beton silinder dan sembilan sampel beton balok yaitu:

## Tabel 5: Komposisi Campuran Beton Balok
Bahan Campuran  9 Sampel Beton Balok (kg)  9 Sampel Beton Balok ( 𝐦 𝟑 ) Air 30,12 30120 Semen 53,36 53360 Agregat Halus 129,6 129600 Agregat Kasar 158,2 158200 Baja Ringan 3,6 3600

## Tabel 6: Komposisi Campuran Beton Silinder
Bahan Campuran  9 Sampel Beton Silinder (kg)  9 Sampel Beton Silinder ( 𝐦 𝟑 ) Air 16,36 16360 Semen 29 29000 Agregat Halus 70,44 70440 Agregat Kasar 85,96 85960 Baja Ringan 2,1 2100

## C. Hasil Pengujian Beton Segar
Tujuan dari pengujian beton segar adalah untuk mengukur berat jenis beton segar. Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian berat jenis beton segar untuk setiap sampel dengan slump 75-100 mm:
Tabel 7: Berat Isi Beton Segar
No. Benda Uji Mm (Kg) Mc (Kg) Vm (m3) D (Kg/m3) Rata-rata (Kg/m3) Campuran 0% 1 11,18 23.34 0,0053 2294,33 2286.15 2 11,26 22.96 0,0053 2207,54 3 11,13 23.62 0,0053 2356,60 Campuran 1% 1 11,16 23.58 0,0053 2343,39 2394.33 2 10,9 23.86 0,0053 2445,28 Campuran 3% 1 10,55 23.92 0,0053 2552,64 2476.32 2 11,08 23.80 0,0053 2400 Campuran 5% 1 10,70 23.48 0,0053 2411,32 2403.77 2 10,7 23.40 0,0053 2396,22 Rata-rata 2390.14

## D. Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok Beton
Dalam  penelitian,  target  kualitas  desain  adalah  25  MPa,  yang  merupakan  kualitas  desain  kekuatan  lentur. Untuk menjaga mutu kuat lentur balok beton yang direncanakan, maka hasil uji kuat lentur harus dikonversi terlebih dahulu. Uji kekuatan lentur dilakukan pada penguji kompresi yang dimodifikasi. Perubahannya adalah menambahkan batang besi dengan dua titik pivot sepanjang 60 cm. Tabel berikut menunjukkan hasil riset kuat lentur balok beton:

## Tabel 8: Hasil Uji Kuat Lentur Balok Beton Normal
Umur (Hari) Dimensi (mm) P Maks (KN) Kuat Lentur Beton (MPa) Kuat Lentur Rata-Rata (MPa) b d L 28 150 200 1000 25 4.2 4 150 200 1000 20 3.3 150 200 1000 30 5
Tabel 9: Hasil Uji Kuat Lentur Balok Beton Campuran Baja Ringan 1%
Umur (Hari) Dimensi (mm) P Maks (KN) Kuat Lentur Beton (MPa) Kuat Lentur Rata- Rata (MPa) b d L 28 150 200 1000 20 3.3 3.75 25 4.2
Tabel 10: Hasil Uji Kuat Lentur Balok Beton Campuran Baja Ringan 3%
Umur (Hari) Dimensi (mm) P Maks (KN) Kuat Lentur Beton (MPa) Kuat Lentur Rata-Rata (MPa) b d L 28 150 200 1000 25 4.2 3.75 20 3.3
Tabel 10: Hasil Uji Kuat Lentur Balok Beton Campuran Baja Ringan 5%
Umur (Hari) Dimensi (mm) P Maks (KN) Kuat Lentur Beton (MPa) Kuat Lentur Rata-Rata (MPa) b d L 28 150 200 1000 35 6 5.5 30 5

## E. Perbandingan Hasil Pengujian
Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  lentur  gelagar  beton  yang  dilakukan  di  laboratorium  diperoleh  kurva perbandingan yang menunjukkan nilai kuat lentur gelagar beton antara beton normal dengan campuran baja struktur variasi 1. Ini menunjukkan berat%, 3%, dan 5 ° ri agregat kasar. Grafik perbedaan ini ditunjukkan di bawah ini:
Gambar 3: Grafik Uji Kuat Lentur Balok Beton
Grafik  diatas  menunjukan  kenaikan  dari  campuran  yang  paling  sedikit  ke  campuran  yang  paling  banyak. Kenaikan tersebut dapat dilihat dalam bentuk persentase sebagai berikut:
Tabel 11: Persentase Kenaikan Tiap Variasi Campuran
No  Variasi campuran  Kuat Lentur Rata-Rata (MPa)  Persentase Kenaikan (%) 1 0% 4 0.00 2 1% 3.75 -0.06 3 3% 3.75 0.00 4 5% 5.5 0.46
Dari hasil pengujian kuat lentur balok beton bisa dilihat dari tabel 11 yaitu dengan persentase diatas dapat diketahui pada variasi campuran 1% mengalami penurunan yaitu -0.06% dan mengalami kenaikan presentase pada variasi campuran 5% yaitu 0.46%.

## IV. KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Kuat  lentur  gelagar  beton    menggunakan  campuran  baja  struktur  dengan  simpangan  1%,  3.n  5.pat,  dapat disimpulkan bahwa:
1. Semua benda uji mengalami keruntuhan lentur, yaitu di 1/2 pada bentang balok.
2. Pada benda uji balok variasi campuran 1% dan 3% mengalami penurunan yang sama, yaitu 0.06% akan tetapi pada variasi campuran 5% mengalami kenaikan dengan nilai persentase 0.46%.
3. Dari pengujian kuat lentur balok hasil tertinggi diperoleh pada sampel substitusi baja ringan 5% dengan beban P maksimum 35 KN, serta nilai rata-rata pada sampel tersebut yaitu 5.5 Mpa.
4. Pada  kuat  tekan  sampel  silinder,  diperoleh  hasil  dengan  alternatif  sampel  baja  struktur  tertinggi  5n menunjukkan beban P maksimum sebesar 415 KN dan nilai  sampel rata-rata sebesar 23,3 MPa.
Maka  dari  itu  hasil  penelitian  ini  masih  belum  optimal  dipakai  sebagai  acuan  rancangan  alternatif  pada campuran balok beton, karena nilai kuat lentur yang dihasilkan tidak memenuhi target yaiu 25 Mpa.

## B. Saran
Dari hasil survei dilakukan, ada beberapa saran. Itu adalah: 1. Untuk pembuatan sampel harus dilakukan dengan lebih teliti lagi dan didasari dengan aturan atau tata cara
4 3,75 3,75 5,5 0 1 2 3 4 5 6 Beton Normal 1% 3% 5% Ku ar L en tu r (MPa) Variasi Campuran

## Kuat Lentur Balok Beton
yang benar agar terciptanya hasil yang maksimal.
2. Pada eksperimen uji lentur balok beton ini apabila diberi sebuah tulangan besi atau variasi campuran baja ringan ditambah, maka kemungkinan kuat lentur yang dihasilkan juga akan bertambah.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] R.  Simatupang,  O.  Pattipawaej,  T.  L.  Ing,  and  D.  Setiawan,  “Pengaruh  Penggunaan  Limbah  Baja Terhadap Kuat Karakteristik Beton,” J. Tek. Sipil , 2019, doi: 10.28932/jts.v9i1.1370.
[2] A.  Syarifudin,  M.  Yunanda,  and  C.  Anjani,  “ANALISIS  KUAT  TEKAN  BETON  K  225 MENGGUNAKAN LIMBAH CANGKANG KELAPA SAWIT SEBAGAI PENGGANTI AGREGAT KASAR,” J. Tek. Sipil , 2021, doi: 10.36546/tekniksipil.v10i2.464.
[3] G. S. B. Sukismo, Djoko Goetomo, Studi Eksperimental Pengaruh Penggunaan Stell Fiber Terhadap Uji Kuat Tekan, Tarik Belah Dan Kuat Lentur Pada Campuran Beton Mutu F’c 25 Mpa. Jurusan Teknik Sipil Universitas Tanjungpura Pontianak., 2016.
[4] dan G. B. W. Eka Kristian Wibisono, Chikita Manuelle Evangelica, Handoko Sugiharto, Pengaruh penggunaan serat baja terhadap peningkatan kuat kokoh tekan, kuat tarik belah dan kuat lentur murni pada beberapa mutu steel fiber reinforced concrete. Teknik Sipil Universitas Kristen Petra Surabaya, 2018.
[5] 2. Antoni dan Nugraha, P, Teknologi Beton . Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007.
[6] R. . W. Fanto Pardomuan Pane. H. Tanudjaja, Pengujian kuat tarik lentur beton dengan variasi kuat tekan beton . 2015.
[7] Andre, Studi eksperimental pengaruh serat baja pada kekuatan beton mutu 50 mpa dengan agregat kasar daur ulang . 2017.
[8] R. S. W. Geertruida Eveline Untu, E. J. Kumaat, Pengujian Kuat Tarik Belah Dengan Variasi Kuat Tekan Beton. 2015.
[9] Wuryuti Samekto & Candra Rahmadiyanto, Teknologi Beton . Yogyakarta: kanisiun, 2001.
[10]  SNI  1970:2008., Cara  Uji  Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Air  Agregat  Halus. Badan  Standardisasi Nasioanal (BSN).
[11]  Budi Astanto, Triyono., Kontruksi Beton Bertulang . Yogyakarta: kanisius, 2001.
[12] Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures . (ACI 440.2R-17)., 2017.